230 



Verbindung mit geschmolzenem und pniveiisiitem Kochsalz, so erhall man das 

 Aveit unler 200" schmelzende Chloraliiminiiim-Nalrium, aus dem das Aluminium 

 reducirt wird. Da sich das Metall bei niederer Temperatur pulverförraig aus- 

 scheidet, so trägt man während der Electrolyse allmalig so viel gepulvertes ge- 

 schmolzenes Kochsalz in die Mischung ein , dass man die Temperatur endlich 

 beinahe zum Schmelzpunkt des Silbers steigern kann. Die grossen regulini- 

 schen Kugeln, die man erhält, kann man in weissgluhend geschmolzenem Koch- 

 salz, indem sie untersinken, zusammenschmelzen, so dass man leicht quadrat- 

 zollgrosse Bleche aushämmern kann. Nur das regulinische Aluminium besitzt 

 die von Deville angegebenen Eigenschaften, das pulverförmige dagegen zersetzt 

 das Wasser. Es liegt jedoch kein Grund vor, das von Wühler dargestellte Metall 

 für unrein zu halten. Ueber die Darstellung des Natriums , Calciums etc. dür- 

 fen wir bald einer interessanten Witiheilung entgegen sehen. {Pogg. A7in, 

 Bd. XCn. p. Q-^&.) 



Kremers, über einige physikalische Eigenschaften des 

 Salpeter sauren Lithions. — Dieses Salz macht in der Eigenschaft, über- 

 sättigte Lösungen zu bilden und in diesem Zustande zu verharren, dem Glauber- 

 salz den Rang streitig. Während durch Schütteln und Hineinwerfen eines Kry- 

 slalles dieser Zustand nicht aufgehoben werden konnte, gelang es zweimal nicht, 

 die bei gewohnlicher Temperatur übersättigte Lösung auf O'^ zu erkalten , ohne 

 dass sie dabei in den Zustand der gewöhnlichen Sättigung überging. Der Ueber- 

 gang erfolgte jedesmal bei -f- 1". Die Lösung erstarrte zu einer festen Masse 

 und das Thermometer stieg bis zu 27". Bei 10 — 15" krystallisirt das Salz in 

 rhombischen Säulen mit zwei Endflächen. Die Krystalle sind denen des salpe- 

 tersauren Kalis zum Verwechseln ähnlich. Wie dieses krystallisirt auch jenes 

 unter 10" in Rhomboedern. Die Krystalle, welche aus der übersättigten Lösung 

 hei 1" sich ausscheiden, sind ganz feine Nadeln. Ob diese Krystallwasser ent- 

 halten, ist nicht untersucht. Es wäre nicht undenkbar, dass dieses Salz schon 

 Krystallwasser enthält, widrigenfalls muss es befremden, am wasserfreien salpe- 

 tersauren Lithion ein Phänomen zu beobachten, welches man bisher nur bei 

 gewässerten Salzen zu beobachten gewohnt ist. Besonders auffallend zeigt sich 

 das Phänomen der üebersättigung auch beim unterschwetligsauren Natron. In 

 seinem Krystallwasser geschmolzen kann man es in einem verschlossenen Ge- 

 fäss bis auf 0" erkalten, ohne dass es herauskrystallisirl, {^Ebenda p. 520.) 



Becquerel, electrochemische Behandlung der Silber-, 

 Blei- und Kupfererze. — Wahrscheinlich begnügten sich die Indianer vor 

 der Ankunft der Spanier, ähnlich wie im Alterthum damit, den Gold und Silber 

 führenden Sand zu waschen und die Ei'ze zu schmelzen, welche hinlänglich rein 

 waren, um sogleich Gold und Silber zu liefern. Die Amalgamation wurde 1.557 

 durch Bartholomäus Medion eingeführt. In Deutschland fand sie mit Modifica- 

 tionen, welche die Zusammensetzung der Erze erheischte , erst nach 200 Jahren 

 allgemeine Anwendung. Der Ueberfluss an Holz machte den Schmelzprocess zum 

 kürzesten Wege. Seit 20 Jahren hat sich B. mit Versuchen beschäftigt eine Me- 

 thode zu finden , die das Ouecksilber und in manchen Fällen auch das Holz 

 entbehrlich machen sollte. Sie beruht auf der chemischen Wirkung der Electri- 

 cität und wurde auch auf die Blei- und Kupfererze angewendet. Die Versuche 

 wurden mit mehr als 10,000 Kilogrm. von Erzen angestellt, die aus verschie- 

 denen Gegenden — Mexiko, Peru, Columbien, vom Altai — herstammten. Jetzt 

 legt B. die Resultate seiner Vorsuche der französischen Akademie vor. Sie sol- 

 len nächstens als ein eigenes Werk erscheinen. — Die Erze sind hier so zu- 

 zubereiten , dass die Silber- und Bleiverbindungen , die aus ihnen hervorgehen, 

 wenn man mit Bleiglanz operirt, in einer gesättigten Salzlösung löslich sind. 

 Solche Verbindungen sind Chlorsilber und schwefelsaures Bleioxyd. Die Lösung 

 zersetzt man am besten durch Paare von Blei- und Weissblech, Kupfer oder gut 

 geglühter Kohle. Bei Anwendung von Bleiplatten besteht der Niederschlag auf 

 derselben je nach der Menge des in Lösung sich befindenden Bleis aus mehr 

 oder weniger reinem Silber. Indem man nach und nach verschiedene Metall - 

 platten anwendet, kann man snccessiv alle in der Lösung befindlichen Metalle 



